M RON PCR 
La littérature nous renseigne peu sur les déterminalions de 
viscosité des solutions de nitrates de cellulose. Les mesures 
entreprises se rapportent toutes au domaine des nitrocelluloses 
solubles dans l’éther alcoolisé. Il était à prévoir que les prin- 
cipes énoncés par Lunge! étaient applicables à tout le domaine 
des nitrocelluloses. Pour vérifier cette supposition, nous avons 
fait des essais sur la fluidité de plusieurs de nos produits en 
solution à 2 01/, dans l’acétone à 180. 
Comme appareils, nous nous sommes servi du viscosimètre 
d'Ostwald?, sauf pour la nitrocellulose à 13,50 ?/, d'azote, dont 
la solution était par trop consistante. Nous nous sommes ser vi, 
dans ce seul cas, de l'appareil de Cochius * et nous avons établi 
le rapport des ‘deux viscosimètres au moyen d’une solution 
aqueuse de glycérine, dont on pouvait déterminer la viscosité 
aussi bien dans un appareil que dans l’autre. 
Conclusions, 
1° La teneur en azote des nitrates de cellulose baisse au fur 
et à mesure que la AU d’eau du mélange sulfonitrique 
augmente. 
20 On obtient des nitrates de cellulose complètement ou 
presque complètement solubles dans l’éther alcoolisé en nitrant 
du coton tout à fait sec avec un mélange contenant autant 
d'acide sulfurique que d’acide azotique et dont la quantité 
d’eau varie de 15,5 à 20 °/,. Pourtant il est préférable de s’en 
tenir à 17 à 18 1}, d’eau. 
30 La teneur en azote des produits solubles est de 12,5 
23e 
40 La viscosité est en fonction directe de la concentration 
de l’acide, mais, à même concentration, elle pourra varier 
suivant la méthode de préparation. 
1 LunGe. Zeitschr. für ang. Chem. 19, p. 2054 (1906). 
2 OsrwALD-LUTHER. Physiko- chem. Messungen, p. 260 (II. Aufl.). 
3 LunGe. Zeitschr. für ang. Chem. 19, p. 2054 (1906). 
